— 132 — 



Natronkali aufgeschlossen. In diesen Aufschlüssen wurden Fe, 

 Si O2 und CaO bestimmt. Zur Bestimmung des S und Mn wurde 

 das feingepulvert'e Material mit Soda und Salpeter geschmolzen 

 und die grüne Schmelze dann mit Wasser extrahiert. In dieser 

 Lösung wurde das Mn mit amraoniakalischer Wassei'stoffsuper- 

 oxydlösung gefällt und der Schwefel als BaSO* gewogen. 



Analyse : '') 



97,61 » 



Das spezifische Gewicht des Materials wurde zu 5,4 be- 

 stimmt.« 



Anmerkungen. 



:) Das Zusammenvorkommen von gediegenem Eisen, welches in der 

 Metallographie als Ferrit bezeichnet zu werden pflegt, mit Magnetit in Ge- 

 stalt kleiner graublauer Fetzen und verrundeter abgeschmolzener Partien 

 wird hier beschrieben. Die grauen glänzenden Körner, deren Zusammen- 

 setzung Lbwkon.ta noch fraglich erschien, sind zweifellos Magnetit. 



-) Das Vorkommen von Magnetkies in Gestalt messinggelber unregel- 

 mäßig begrenzter Körner ist .besonders häufig in unmittelbarer Nähe des 

 Magneteisenerzes; es liegen hier direkte genetische Zusammenhänge vor, 

 denn der Magnetit ist durch Abröstung des Magnetkieses entstanden (s. eine 

 demnächst erscheinende Mitteilung des Verf. über diesen Gegenstand). 



^) Daß am Rande der eisenhaltigen Knollen der Magnetit besonders 

 häufig auftritt, kann vom Verf. nach seinen Erfahrungen an vielen Schliffen 

 des Bühleisens nur bestätigt werden. 



*) Magnetkies löst sich sehr leicht in Salzsäure unter Entwicklung 

 von Schwefelwasserstoff, etwas schwerer der Magnetit, letzterer naturgemäß 

 ohne Schwefelwasserstoff zu entbinden. Beide Mineralien lösen sieh in Salz- 

 säure leichter als das reine Eisen. 



"') Diese merkwürdigen Einschlüsse von stäbchenförmigen Elementen, 

 die in den Photogrammen Fig. 1 u. 2 (nach Lewkoxja's Originalen) deutlich 

 hervortreten, sind Cementitkristallite, welche mit dem reinen Eisen im vor- 

 liegenden Falle eine überaus groblamellare Perlitstruktur lieferten, welche 

 Lewkonja als solche noch nicht erkannte. Der Cementit ist außerordentlich 

 viel härter als der Ferrit und ragt infolgedessen nach den Erfahrungen 

 W. Irmbr's und des Verf. im BühleiSen durch sein hohes Relief über die 

 Umgebung hervor, sodaß man bereits am ungeätzten Schliff die Perlit- 

 führenden Partien des Eisens deutlich erkennen kann. Die Beobachtung 

 Lbwkonja's, daß immer nur ganz bestimmte Teile des Eisenkornes von Perlit- 

 partien besetzt sind, konnte auch vom X'erf. oft gemacht werden : das Neben- 



